799 



deld 2.68 specifiek gewigt liehben , in de onderzochte ertsen 

 mechanisch verontreinigd: men kan alzoo door de formule 

 A = (P + p)Dd 

 Pd + pD 

 als A het specifiek gewigt van de mechanische verbinding is , 



P en p de hoeveelheden der zamenstellende ligchamen, en 



D en d hunne respektieve densiteiten zijn, berekenen, dat de 

 onderzochte ertsen 94.4, 95 en 96.4% zuiveren tinerts of 73.5, 

 74 en 75% ruim zuiver tin zullen bevatten. 



Op Banka neemt men volgens in kleine smeltkroezen geno- 

 men proeven aan, dat de beste roodachtige erts zoo zuiver mo- 

 gelijk gewasschen, en opzettelijk voor de proef van alle on- 

 reinheden gezuiverd, 71 — 73%, en de zwarte erts 60 — 64% 

 tin bevatten. 



De analijsen van verscheidene blokken Banka-tin , hebben 

 den hoogleeraar G. J. Mulder tot uitkomst gegeven, dat het 

 Bankasche tin soms V 3 meestal slechts V 5 % vreemde inmeng- 

 selen bevat. 



Professor Martins te Erlangen zegt, dat het Banka-tin, be- 

 halve een spoor van ijzer, chemisch zuiver te noemen is : het 

 is daarbij niet onmogelijk, dat dit ijzer van de bij het smelten 

 gebruikte werktuigen afkomstig is. 



De Dictionnaire de technologie van Drapiez verklaart, dat 

 het uit den alluvialen tinerts van Banka verkregen tin beter is 

 dan dat, wat gesmolten wordt uit ertsen, die zich als aderen in 

 de rotsen vertoonen, zelfs nadat dit op alle mogelijke wijzen 

 geraffineerd is. 



De groote zuiverheid van het bij de uitsmelting verkregen 

 Banka-tin, maakt elke zuivering of raffinage onnoodig en over- 

 bodig. 



Professor Muldkr heeft in een enkel blok Banka-tin een 

 weinig zwavel, als zwaveltin verbonden, kunnen aantoonen : 

 mogelijk is deze zwavel niet van den erts maar van de 

 asch der kolen afkomstig: hoe dit ook zij, de zaak is zoo 

 onbeduidend, dat het ons onnoodig toeschijnt, om de algemeen ge- 

 volgd wordende smeltwijze daarvan te veranderen ofte bemoeije- 



